-16- 



Mineralogie. 



A1 2 3 Fe 2 3 Ti0 2 Si0 2 



1. Ungeschliffen . . . 99,84 Spur 0,11 — = 99,95 



2. Geschliffen .... 99,85 „ 0,12 — == 99,97 



3. „ .... 99,83 „ 0,13 — = 99,96 



In natürlichen Sapphiren ist 1-2 % Fe 2 3 , kein Chrom oder Titan 

 gefunden worden. 



Die sonstigen Eigenschaften (Härte, spez. Gew., Spaltbarkeit, Doppel- 

 brechung und Brechungsindizes, Pleochroismus, lokale anormale Zweiachsig- 

 keit) fand Verf. beim künstlichen Sapphir übereinstimmend mit dem natür- 

 lichen. Auffallenderweise war die optische Achse des ungeschliffenen Steins 

 von der bekannten konischen Form um ca. 40° gegen die Konusachse 

 geneigt. H. B. Boeke. 



O. Mügge: Über die Struktur des Magnetit und seine 

 Umwandlung in Eisenglanz. (Nachr. k. Ges. d. Wiss. Göttingen. 

 Math.-phys. Kl. 1911. Heft 3. p. 318—324.) 



Der Aufsatz enthält nichts was nicht auch in der ausführlicheren 

 Abhandlung des Verf.'s in diesem Jahrbuch enthalten ist. Es sei daher 

 hier nur auf letztere verwiesen (vergl. Beil. -Bd. XXXII. 1911. p. 491). 



Max Bauer. 



Friedrich Katzer: Poechit — ein Manganeisenerz von 

 Vares in Bosnien. (Österr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. No. 17. 

 1911. 11 p.) 



Er gehört zu den manganreichen Schwarzerden der Eisensteinlager- 

 stätten Smreka und Drozkovac bei Vares. Amorph, pechsteinähnlich, im 

 Roteisenstein in bis zu einigen Meter ausgedehnten Lagerlinsen, bis 

 30 cm , selten 1 m mächtig. Botbraun bis kastanienbraun , fettglänzend 

 mehr oder weniger lebhaft, Strich braun, glänzend, undurchsichtig, in sehr 

 dünnen Schliffen kirschrot durchscheinend, in denen parallel angeordnete, 

 hell rosenrote halbdurchsichtige Schmitzchen mehr oder weniger reichlich 

 hervortreten, die eine zarte Streifung und an angewitterten Stücken manch- 

 mal eine parallele Ablösung bewirken. Bruch glatt, flachmuschelig. 

 H. =:3i— 4. G. = 3.65 — 3,75, im Mittel = 3,7. Wenig spröde ins Milde, 

 fühlt sich wenig fettig an, haftet an der Zunge und zeigt angefeuchtet 

 starken Tongeruch. Im Wasser entweichen Luftbläschen , es findet aber 

 keine Veränderung, namentlich kein Aufweichen des Stückes statt. 



Die Analyse ausgesucht reinen Materials ergab: 



15,28 Si0 2 , 3,66 A1 2 3 , 49,50 Fe 2 3 . 14,77 Mn 2 3 , 1,96 CaO, 0,84 MgO, 

 0,86 BaS0 4 , 0,42 P. 6,03 S, Spur" Cu, Pb, Zn und C0 2 , 12,06 H 2 0; 

 Sa. = 99,38. 



Es ist also ein Eisenmanganhydrosilikat von der Zusammensetzung: 

 15.6 Si0 2 , 56,7 Fe 2 3 , 15,2 Mn 2 3 , 12,5 H 2 ; Sa. = 100, 

 wobei unter Vernachlässigung der kleinen Mengen von Verunreinigungen 

 Al 2 3 auf Fe 2 3 umgerechnet und das Ganze auf 100 reduziert ist. 



